SÉAJVCE DU 19 DÉCEMBRE 1921. l349 



Le verre à glaces employé pour nos expériences avait la composition 



suivante 



Si 0^ = 69 "/o; Ar-=0' = o,77; 

 CaO = i6; MgO 



O.9.: Na'0 = ii.83. 



K avait pour valeur 2'"'^, 43, c'est-à-dire que la différence de marche 

 causée par une pression de i kg: cm- dans une lame épaisse de i*'™ était 



de2^^/i3. 



Cet appareil nous a servi à étudier les effets optiques produits par la 

 trempe du \erre. Pour cela, nous taillons dans des blocs de verre de petits 

 prismes de i5™"", lo'"'", 5"™ auxquels nous laissons le dépoli de la meule. 

 Puis, les saisissant par les deux faces opposées, de lo""", 5'""\ dans les mors 

 d'une pince, nous les chauffons progressivement jusqu'à disparition du 

 dépoli par glaçage de la surface. A partir de cette température, convenable 

 pour la trempe du verre, nous laissons les échantillons refroidir à l'air. La 

 trempe ainsi obtenue est sensiblement uniforme, d'une expérience à l'autre, 

 la température initiale et la vitesse de refroidissement à l'air étant à peu 

 près les mêmes pour tous les échantillons. 



Pour les observations de la disparition de la double réfraction par recuit, 

 nous plaçons le prisme de verre dans un support (/ig. 2) constitué par un 



w///////////////////^^^^^ 



Fi g. 



anneau A découpé dans un tube de cuivre et prolongé dans le plan d'une 

 génératrice par une aiguille G. L'anneau était glissé dans un tube T en por- 

 celaine d'un diamètre légèrement supérieur, dont l'axe était parallèle à 

 l'axe de propagation de la lumière. En agissant sur (i, on peut faire tourner 

 autour de cet axe l'échantillon étudié. Une graduation fixe permet de 

 mesurer langle dr rotation. 



Pour mesurer la biréfringence au centre du prisme, on place la lame de 

 verre du compensateur entre deux niçois croisés dont les sections princi- 

 pales sont inclinées à 45'' sur l'horizontale et Ton oriente l'échantillon de 



